ET CONSTANTES OPTIQUES DU CHROME. 125 



du chrome, je veux rapporter ici une expérience préli- 

 minaire faite sur un miroir de fer. Ce métal, comme 

 on sait, se présente aussi sous deux états, l'un actif, 

 l'autre passif, pour lesquels les propriétés électromo- 

 trices sont différentes. A l'état actif, le fer prend place 

 dans la série de Volta avant le cuivre ; le fer passif au 

 contraire vient se placer après ce dernier, du côté élec- 

 tro-négatif. La passivité du fer, comme on l'admet gêné- 

 ralement et avec raison \ est due à une couche d'oxyde 

 très mince située à la surface du métal. Il était donc 

 intéressant de rechercher si les constantes optiques du 

 fer varieraient par le passage de celui-ci de l'état actif 

 à l'état passif. Avant de déterminer les constantes, je 

 me suis assuré que mon miroir était vraiment actif en 

 constatant que, plongé dans une solution de chlorure 

 de sodium dans laquelle plongeait aussi un fil de cuivre 

 relié métalliquement au miroir de fer, la déviation 

 d'un galvanomètre intercalé dans le circuit était d'un 

 sens tel que le fer était électropositif par rapport au 

 cuivre, (c'est-à-dire que le courant, dans la solution, 

 avait la direction Fe m-* Cm). 



J'ai déterminé les constantes optiques par la méthode 

 de réflexion de M. Drude 8 au moyen d'un appareil de 

 polarisation et d'un compensateur de Babinet et les 

 ai calculées au moyen des formules données par cet 

 auteur. Pour l'angle d'incidence principale œ et pour 

 l'azimut principal ty , j'ai trouvé pour le fer actif les 



valeurs' : 



^ == 74°42': <j, :-27°50' 



1 W. Hittorf l. c. XXV, p. 747. 



2 P. Drude. Wied. Ann. 39, p. 481 (1890). 



3 Pour un miroir de fer, M. Drude donne les valeurs : q> — 7G"30'; 

 i|/ = 27°39'. La valeur de q> trouvée par moi, et qui dépend de la 



